174 
des paå Spiddet, som, tiaar det bringes rodgloende i Kobber^ 
ret og -efter kort Roring tages derudaf, viser sig hvid gloende, 
og Mej har nogen Skjel paa Enden. Naar, Tinnet er tilsat, 
blandes det hastigt med Kobberet og Blandingen kan nu stobes 
len Sand-, Leer- eller Jern -Form. Sandformen., som ej bor 
være for fugtig, kan strax bruges, Leerformen bor være .tor- 
ret, men Jernformen kan bruges uden anden Forberedning , 
end forud at være smurt med Tælle, Vox eller Harpix. 
Ved hver Form bor tillige bemerkes, at der maae gives 
Aabning for Luftens Bortgang , som opholder sig i Formen 5 
thi uden det vil Formen ej blive fyldte Ved storre Smeltnin- 
ger anbtinges derfor Kanaler, hvorigjennem det smeltende Me- 
tal driver Luften fra sig, vel og, selv stiger i Hojden , og For- 
men, da saa meget vissere kan vides at være fyldt 5 i smaae 
Forscig, saasom ved Sandformer, stikker man, paa den ene 
Side, langs med Modellets Huling, smaae Huller, med en glat 
spids og lang Naal. 
I den overste Deel af Formen ved Indlobet, bor m.an 
pgsaa give Rum for endeel Metal, som formedelst sin Tyngde, 
baade tjener til at holde Gusset varmt, og trykke det sammen. 
Uden d'isse Omstændigheders Iagttagelse, er man ej i Stand til 
at domme om det producerede Metals væsentlige Beskaffenhed, 
endog ikke efter en beliorig Smeltning, som alt maae und- 
skylde den, i saa Henseende, her anbragte Vidtloftighed. I 
ovrigt ere de saa kaldede Formflaskers Dannelse, som og Om- 
gangsniaadcn ved Formingen, saa almindelig bekjendte, at jeg 
ikke, uden at være alt for vidtloftig, tor tale derom. Men 
det liiaac endnu berorcs, at Metallet, efter Stobningen , saa 
længe det endnu er varnu , ej bor stærk bevæges eller tages af 
Formen, fordi da, endog Aet meest seje Metal, vil \is€ sig 
